Interstitial defect
পদার্থবিজ্ঞানে, একটি অন্তর্বর্তী ত্রুটি হল এক ধরনের বিন্দু স্ফটিকগত ত্রুটি যেখানে একই বা ভিন্ন ধরনের একটি পরমাণু স্ফটিক কাঠামোর একটি অন্তর্বর্তী স্থান দখল করে। যখন পরমাণুটি ইতিমধ্যে উপস্থিত পরমাণুগুলির মতো একই ধরনের হয় তখন সেগুলি স্ব-অন্তর্বর্তী ত্রুটি হিসাবে পরিচিত হয়। বিকল্পভাবে, কিছু স্ফটিকের ছোট পরমাণু প্যালেডিয়ামের হাইড্রোজেনের মতো অন্তর্বর্তী স্থান দখল করতে পারে। সেই স্ফটিকের স্থানচ্যুতি সীমার উপরে শক্তি থাকা প্রাথমিক কণাগুলির সাথে একটি স্ফটিকের উপর বোমা বর্ষণ করে অন্তর্বর্তী তৈরি করা যেতে পারে, তবে তারা তাপগতিবিদ্যার ভারসাম্যে ছোট ঘনত্বেও থাকতে পারে। অন্তর্বর্তী ত্রুটির উপস্থিতি একটি উপাদানের ভৌত এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে পারে। 1930-এর দশকের শেষের দিকে অন্তর্বর্তী যৌগগুলির ধারণা শুরু হয়েছিল এবং এগুলিকে প্রায়শই হ্যাগের পরে হ্যাগ পর্যায় বলা হয়। ট্রানজিশন ধাতুগুলি সাধারণত ষড়ভুজাকার ক্লোজ প্যাকড বা ফেস সেন্টার্ড কিউবিক কাঠামোতে স্ফটিকায়িত হয়, যা উভয়ই ষড়ভুজাকারভাবে ক্লোজ প্যাকড পরমাণুর স্তর দ্বারা গঠিত বলে মনে করা যেতে পারে। এই দুটি খুব অনুরূপ জালিতে দুই ধরনের ইন্টারস্টিস বা গর্ত রয়েছেঃ প্রতি ধাতব পরমাণুতে দুটি টেট্রাহেড্রাল গর্ত, অর্থাৎ। গর্তটি চারটি ধাতব পরমাণুর মধ্যে প্রতি ধাতব পরমাণুতে একটি অষ্টতলকীয় গর্ত, অর্থাৎ। ছিদ্রটি ছয়টি ধাতব পরমাণুর মধ্যে এটি প্রাথমিক কর্মীদের দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল যেঃ ধাতব জালটি আন্তঃস্থায়ী পরমাণু দ্বারা তুলনামূলকভাবে প্রভাবিত ছিল না বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বিশুদ্ধ ধাতুর সাথে তুলনীয় ছিল সেখানে গঠনের একটি পরিসীমা ছিল যা দখল করা ইন্টারস্টিসের ধরণটি পরমাণুর আকার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল এগুলি যৌগ হিসাবে দেখা হত না, বরং ধাতব জালটিতে কার্বনের সমাধান হিসাবে দেখা হত, ছোট পরমাণুর সীমিত উপরের "ঘনত্ব" সহ যা উপলব্ধ ইন্টারস্টিসের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হত। ধাতুর কাঠামো এবং ধাতু ও অ-ধাতুর বাইনারি ও ত্রয়ী পর্যায় সম্পর্কে আরও বিশদ জ্ঞান দেখায় যেঃ সাধারণত ছোট পরমাণুর কম ঘনত্বে, পর্যায়টিকে একটি সমাধান হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে এবং এটি উপরের একটি অন্তর্বর্তী যৌগের ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে আনুমানিক। ছোট পরমাণুর উচ্চ ঘনত্বে, বিভিন্ন জাল কাঠামো সহ পর্যায়গুলি উপস্থিত থাকতে পারে এবং এগুলিতে স্টোইকিওমেট্রিগুলির একটি পরিসীমা থাকতে পারে। একটি উদাহরণ হল লোহার মধ্যে কার্বনের দ্রবণীয়তা। 910 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 1390 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে স্থিতিশীল বিশুদ্ধ লোহার রূপ, γ-লোহা, কার্বনের সাথে একটি কঠিন দ্রবণ তৈরি করে যাকে অস্টেনাইট বলা হয় যা ইস্পাত নামেও পরিচিত। স্ব-অন্তর্বর্তী ত্রুটিগুলি হল অন্তর্বর্তী ত্রুটি যা শুধুমাত্র এমন পরমাণু ধারণ করে যা জালিতে ইতিমধ্যে উপস্থিত পরমাণুগুলির মতোই। কিছু ধাতু এবং অর্ধপরিবাহীতে অন্তর্বর্তী ত্রুটির কাঠামো পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বজ্ঞাতভাবে যা আশা করা যেতে পারে তার বিপরীতে, একটি পরিচিত কাঠামো সহ ধাতুর বেশিরভাগ স্ব-অন্তর্বর্তীগুলির একটি 'বিভক্ত' কাঠামো থাকে, যেখানে দুটি পরমাণু একই জালস্থান ভাগ করে নেয়। সাধারণত দুটি পরমাণুর ভরের কেন্দ্রটি জালের স্থানে থাকে এবং তারা প্রধান জালের দিকগুলির মধ্যে একটি বরাবর এটি থেকে প্রতিসমভাবে স্থানচ্যুত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তামা, নিকেল এবং প্ল্যাটিনামের মতো বেশ কয়েকটি সাধারণ মুখ-কেন্দ্রিক ঘন (এফসিসি) ধাতুতে, স্ব-অন্তর্বর্তীটির স্থল অবস্থার কাঠামো হল বিভক্ত [100] অন্তর্বর্তী কাঠামো, যেখানে দুটি পরমাণু জালস্থান থেকে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক [100] দিকে স্থানান্তরিত হয়। দেহ-কেন্দ্রিক ঘন (বিসিসি) লোহে স্থল অবস্থার অন্তর্বর্তী কাঠামো একইভাবে একটি [110] বিভক্ত অন্তর্বর্তী। এই বিভক্ত ইন্টার্স্টিশিয়ালগুলিকে প্রায়শই ডাম্বেল ইন্টার্স্টিশিয়াল বলা হয়, কারণ দুটি পরমাণু দুটি বড় গোলকের সাথে ইন্টার্স্টিশিয়াল গঠন করে এবং তাদের সাথে যুক্ত একটি পুরু রেখা কাঠামোটিকে একটি ডাম্বেল ওজন-উত্তোলন যন্ত্রের অনুরূপ করে তোলে। লোহা ব্যতীত অন্যান্য বিসিসি ধাতুতে, সাম্প্রতিক ঘনত্ব-কার্যকরী তত্ত্বের গণনার উপর ভিত্তি করে স্থল অবস্থার কাঠামোকে [111] ক্রাউডিয়ন ইন্টারস্টিশিয়াল বলে মনে করা হয়, যা [111] জালের দিক বরাবর পরমাণুর একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল (সাধারণত কিছু 10-20) হিসাবে বোঝা যায়, যা নিখুঁত জালের তুলনায় সংকুচিত হয় যাতে শৃঙ্খলে একটি অতিরিক্ত পরমাণু থাকে। সেমিকন্ডাক্টরগুলিতে পরিস্থিতি আরও জটিল, কারণ ত্রুটিগুলি চার্জ করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন চার্জ অবস্থার বিভিন্ন কাঠামো থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সিলিকোনে, ইন্টার্স্টিশিয়ালের হয় একটি বিভক্ত [110] কাঠামো থাকতে পারে অথবা একটি টেট্রাহেড্রাল সত্যিকারের ইন্টার্স্টিশিয়াল কাঠামো থাকতে পারে। কার্বন, বিশেষত গ্রাফাইট এবং হীরে, বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় স্ব-অন্তর্বর্তী রয়েছে-সম্প্রতি স্থানীয়-ঘনত্ব আনুমানিক-গণনা ব্যবহার করে আবিষ্কৃত হয়েছে গ্রাফাইটে "স্পাইরো-ইন্টারেস্টিয়াল", যা স্পাইরোপেন্টেনের নামে নামকরণ করা হয়েছে, কারণ অন্তর্বর্তী কার্বন পরমাণু দুটি বেসাল প্লেনের মধ্যে অবস্থিত এবং স্পাইরোপেন্টেনের মতো জ্যামিতিতে আবদ্ধ। অশুদ্ধতা ইন্টারস্টিশিয়াল ছোট অশুদ্ধতা ইন্টারস্টিশিয়াল পরমাণু সাধারণত জাল পরমাণুর মধ্যে সত্যিকারের ইন্টারস্টিশিয়াল সাইটে থাকে। বড় অশুচিতা ইন্টারস্টিশিয়ালগুলি একটি জাল পরমাণুর সাথে বিভক্ত ইন্টারস্টিশিয়াল কনফিগারেশনেও হতে পারে, যা স্ব-ইন্টারস্টিশিয়াল পরমাণুর মতো। ইন্টার্স্টিশিয়ালের প্রভাবগুলি পদার্থের ভৌত এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরিবর্তন করে। ইস্পাত, বিশেষ করে কার্বন ইস্পাতের বৈশিষ্ট্য এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য অন্তর্বর্তী কার্বন পরমাণুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অশুদ্ধ ইন্টারস্টিটিয়াল ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন। ধাতুতে হাইড্রোজেন সংরক্ষণের জন্য। স্ফটিক জালটি অশুচি ইন্টারস্টিটিয়ালগুলির ঘনত্বের সাথে প্রসারিত হতে পারে আয়ন বিকিরণের সময় সিলিকন-এর মতো অর্ধপরিবাহীগুলির অ্যামরফিজেশন প্রায়শই ইন্টারস্টিটিয়ালগুলির উচ্চ ঘনত্ব তৈরি করে ব্যাখ্যা করা হয় যা শেষ পর্যন্ত জালটির পতনের দিকে পরিচালিত করে কারণ এটি অস্থির হয়ে যায়। একটি কঠিন পদার্থে প্রচুর পরিমাণে ইন্টার্স্টিশিয়াল তৈরি হওয়ার ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শক্তি তৈরি হতে পারে, যা মুক্ত হওয়ার পরে কিছু পুরানো ধরনের পারমাণবিক চুল্লিতে (উইগনার প্রভাব) গুরুতর দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। উচ্চ-শক্তির রাজ্যগুলি অ্যানিলিংয়ের মাধ্যমে মুক্ত করা যেতে পারে। অন্তত এফ. সি. সি ল্যাটিস-এ, ইন্টারস্টিটিয়ালগুলির উপাদানের উপর একটি বড় ডায়েলাস্টিক নরম প্রভাব রয়েছে। এটি প্রস্তাব করা হয়েছে যে ইন্টারস্টিটিয়ালগুলি গলনের সূচনা এবং কাচের রূপান্তরের সাথে সম্পর্কিত। তথ্যসূত্র স্ফটিকবিদ্যার ত্রুটি খনিজবিদ্যার ধারণাগুলি উপাদান বিজ্ঞান মিশ্র ধাতুবিদ্যা